从经济学I生态学的观点来看.粉煤灰 的利用意义重大.粉煤灰一般具有与天然带与 土类似的化学成分,故可用粉煤灰部分或全 部地替代水泥生料中的牯土组分. 计算了由石灰石 与粉煤灰组成的生料混台物CaCO~分解的活 化能为242kJ/too1.而由石灰石与不同精土 矿组成的生料混合物,该值为142.5~ 218kJ/n'~lMak~hev 指出:在高温下,粉煤 灰的玻璃相具有显着的与CaO 结合的能力. 在水泥生产中,用粉煤灰作原料通常在熟料 煅烧时也能获得一定的节能效果,因为节省 了粘土矿脱水的热耗,而且最高煅烧温度通 常比煅烧传统生料低. 本文对掺有粉煤灰的水泥生料煅烧时 的物理化学过程以及诸如粉煤灰质量,生料 成分,煅烧条件各因素对水泥质量的影响进 行了研究. 二,试验条件 罗马尼亚粉煤灰的化学成分范围列于 表1.其中少量的石英,莫米石干"可能有的钙 长石为结晶相.粉煤灰的DTA 曲线表明:在 比较低的温度(113O~123O)时为吸热效 应,这是由粉煤灰的部分熔融所致. ()D1SLO~.45,O 一57.O 鸽7354.O6d5.635 石.2C AI21&0—2021.7624.3824.2918.23 Fc26.5—11.59.418.02"66 CaO1.5—8.95.703.88.877.30 MgO0.9—3.22.612.122.2320 NazO0.2 一O.60.41067 吼n37 K2o1.6—2.32252.31.661.69 Soa0.2 一0n951.037.092.g3 种不同粉煤灰的生料的煅烧性能荦Il 熟料的形成进行了研究. 此外,还研究了相应的水泥力学性能.所研 究的生料混台物的率值范围如下:LSF 一90 98.SM=16~2.16.AM=L5~2.2.除掺有粉煤灰F 的生料混台物外,其余生料混台 物由石灰石,粉煤灰I 黄铁矿熔渣制得.为 了修正粉煤灰F 低si 含量,将该种粉煤灰 混以同份额的富si 建材环保与节能l994..1三,试验结果 l,掺有粉煤灰的生料蝮烧时的物理化 学过程 由石灰石,粘土和黄铁矿粉组成的生料 表示),和由石灰石粘土加粉煤灰(比例1:1)和黄铁矿熔渣组成的生料混台 表示)压制成2020mm的标准试块.在电炉中加热至900,l050,1200, 1300,利1350.然后在空气中冷却.及时 检测其CaCX3a 和游离CaO 的含量(见表2 3)煅烧至1200的试样不含有CaCO3,而含有最大量的游离CaO,由此计算的CaO 吸收 图Icao的吸收卓随煅烧温度变化的函数关 CaO 吸收率 Cao苴一CaO^一Ca CaO4100试验结果表明:分解率及cao 吸收率都 取决于原料的性质在低温直到I100~ l150下,生料E(特别是当AF=1.8 时)CaO 吸收率较生料F 高.这主要可由生料E CaL-X3~分解速率较快,获得的CaO量较大来 解释. 煅烧至900C和1050~生料中caco~量代oo0 SMAM号900l050 El95l_76l_8066.0541.73 F195l_621.8068.32595 E2g51.651.5O66.43d5.55 F2951d11.5O69.757.09 在不周温度下煅烧的生科中游离CaO的含量 代般烧至下温度时游离CaO 号900l05012001300lc1350lcE12.5212.6221.60l5.5l7.64 Ft1.1.9li6.619.63l_09 E225&5021.2613.956.g7 F2n396.5l10.887.642.50 生料E2(一)及F2(……)的相组成(2.39^—(O;2-73A—(S+c;l?76A—c)随煅烧温 度变化的函数关系 在ll50~1350C 温度范围内,掺有粉 煤灰的生料CaO 吸收率相当大.这可归因 于延迟分解产生的CaO 的活性较大.x 射线 图可鉴别的矿物相为;从l100起到1150 出现铁铝酸钙利硅酸二钙;在1200以上还 可看见阿利特干涉线.图2 表示生料E2 和F2 射线测定干涉线的脉冲密度在2.39^(CaO),2.73A(c2s 和C3S)和1.76^(cas). 虽然阿利特或贝利特干涉线强度的差异小. 但可明显地看到l200以上.